33 



un grain ni trop fin ni trop grossier. On s'en sert pour 

 la construction d'escaliers, de plateformes, de dalles, de 

 fenêtres, etc. La plus grande partie est expédiée à Lau- 

 sanne et à Vevey. 



Propriétés physiques. 

 1° Densité (deux déterminations), 2,62. 



(Poids du centim. cube, deux déterminations,2,40.) 

 2° Dureté, 6-7. 



Les pièces d'essai ont encore rayées par le quarz. 

 3° Quantité d'eau absorbée. 



No 



de la pièce 



d'essai. 



Somme 

 Moyenne 



POIDS DES PIÈCES d'essai 



à l'état 

 naturel, 



Dnrée de l'immersion en heures. 



24 



72 



Quantité d'ean 



7 X 24 par pièce d'essai. 



KILOGRAMMES. 



0,762 

 0,526 



0,779 

 0,532 



0,779 

 0,532 



1,288 

 0,644 



1,311 

 0,655 



1,311 



0,655 



0,779 

 0,532 



1,311 



0,655 



0,017 

 0,006 



0,023 

 0,011 



La quantité maxima d'eau absorbée par 1 kg. de 

 grès a été de 0,017 kg. ou 1,7 7o et ce maximum a 

 été atteint en 24 heures (résultat de deux essais). 



4° Résultats des essais de la résistance à l'écrasement. 



Pièce 



No 



d'essai. 

 Poids. 



Genre 

 de charge. 



DIMENSIO 

 C. M. 



h c 



NS 



h 



Fac« 

 Y=bc 



Charge 



qui détermine 



l'écrasement. 



Tonnes j Kilog. ' 



par pièce par cm^ 



1 

 2 

 3 



1,293 

 1,306 



1,287 



La charge 

 a augmenté 

 peu à peu. 



F 



8,01 

 8,16 

 8,00 



èces d'e 



8,08 

 8,03 

 7,9 



ssai hum 



7,91 

 7,90 

 8,00 



ides natn 



64,7 

 65,5 

 63,2 



Somme 

 Moyenne 



rellemen 



72,0 

 73,2 

 65,6 



t. 



1115 

 1119 

 1070 









3304 

 1101 



Dans les trois cas, la cassure fut pyramidale et se 

 produisit subitement. 



3 



